52 Karsten 



lischen Eigenschaften des Eisens in diesen drei Zuständen, nur allein in dem 

 grüfseren oder geringeren Verhältnifs der dem Metall beigemischten Kohle 

 zu suchen sei. Sobald man diese Kenntnifs erlangt hatte, mufste die Frage 

 über die Menge der Kohle entstehen, bei welcher das Eisen aufhört Stab- 

 eisen zu sein und bei welcher der Stahl die Dehnbarkeit verliert und die Na- 

 tur des Roheisens annimmt. Bei der Lösung dieser Frage zeigten sich bald 

 erhebliche Schwierigkeiten, die theils durch die Unkenntnifs eines chemi- 

 schen Trennungsmittels der Kohle von dem Eisen, theils dadurch herbeige- 

 führt wurden, dafs man die Verschiedenartigkeit des Veibindungszustandes 

 der Kohle mit dem Eisen übersehen halte. Die Lehre von den bestimmten 

 Mischungsverhältnissen hatte der Chemie schon ihre wissenschaftliche Begrün- 

 dung gegeben, als man den Anfang machte, die für die Technik höchst 

 wichtigen Verbindungen des Eisens mit Kohle näher kennen zu lernen. Hier 

 zeigten sich aber bestimmte Mischungsverhältnisse nicht, sondern der Koh- 

 legehalt des Eisens ward in demselljen Verhältnifs zunehmend gefunden, 

 in welchem das Stabeisen unmerklich in Stahl und dieser allmälig in Rohei- 

 sen übergeht. Zwar blieb noch — um der Lehre von den bestimmten Mi- 

 schungsgewichten auch bei den Verbindungen des Eisens mit Kohle Eingang 

 zu verschaffen, — die Annahme übrig, dafs ein Carburet von unveränflerli- 

 cher Zusammensetzung vorhanden sei, welches die Eigenschaften besitze, 

 sich in bestimmten oder unbestimmten Verhältnissen mit dem Eisen zu ver- 

 binden und dafs das Verhältnifs dieses Carburets zum Eisen, über die Natur 

 imd die Eigenschaften des Eisens entscheide; aber das Vorhandensein eines 

 solchen Carburets ist mindestens ganz problematisch. Bei meinen früheren 

 Untersuchungen üljer die Kohleneisenverbindungen glaubte ich jenes Car- 

 buret wirklich gefunden zu haben imd dasselbe vorläufig mit dem Namen 

 Polycarburet bezeichnen zu dürfen; allein es ist mir, bei den fast 25 Jahre 

 lang fortgesetzten Analysen von vielen und sehr verschiedenen Ai'ten von 

 Stahl und Roheisen, memals gelungen, ein Carburet darzustellen oder abzu- 

 sondern, dessen bestimmte chemische Zusammensetzung als unzweifelhaft 

 zu betrachten gewesen wäre. Für die Zurückfühi'ung der VerJjindung des 

 Eisens mit Kohle auf bestimmte und imabänderliche Mischungsgewichte, 

 würde aber auch durch eine vorausgesetzte Existenz eines Eisenpolycaburets 

 nichts gewonnen sein, weil bei den völlig unbestimmten Verbindungsverhält- 

 nissen beider Körper, immer wieder die Nothwendigkeit eintreten müfste, 



